Araucaria Brasiliana A. Eich. Lamh. 227 



Mit einigen Tropfen Eisenchlorid gesteht die wässe- 

 rige Gummilösung ebenfalls zu einer gallertartigen Masse, 

 ohne dass man nöthig hat zu vermischen; schwefelsaures 

 Eisenoxyd bewirkt gleiche Reaction, die Färbung ist 

 braun. 



Mit schwefelsaurem Kupferoxyd keine Reaction, durch 

 Hinzufügen von Kalilauge scheiden sich aus der Flüssig- 

 keit blaue Häutchen ab; davon getrennt und bis zum 

 Kochen erhitzt färbt sich die Flüssigkeit schmutzig- roth 

 und entsteht schliesslich Reduction von ziegelrothem 

 Kupferoxydul. 



Kieselsaures Kali bewirkt flockige Ausscheidung. 



Essigsaures Kupferoxyd keine Reaction, durch Sie- 

 den Reduction. 



Salpetersaures Silberoxyd selbst durch Sieden keine 

 Reduction, nach langer Zeit Bräunung. 



Zinnchlorid bewirkt schwache Gelatinirung. 



Salpetersaures Quecksilberoxydul graue und salpeter- 

 saures Quecksilberoxyd weisse Fällung. 



Das natürliche Harz auf Piatinablech erhitzt, wurde 

 nur auf der Oberfläche flüssig, ohne vollständig zu schmel- 

 zen oder zu zerfliessen, sondern die ursprüngliche Form 

 behaltend und sich nach und nach verkohlend ; anfäng- 

 lich einen nach Weihrauch riechenden Rauch ausstossend, 

 welcher Lackmuspapier schwach röthete; mit der Flamme 

 in Berührung gebracht, entzündete es sich und verbrannte 

 mit lebhafter, heller, sehr wenig russender Flamme, unter 

 Zurücklassung von 4,9 Proc. einer weissgrauen Asche, 

 welche enthielt : Kieselerde, Natron, Talkerde, Kalk, phos- 

 phorsaures Eisenoxyd, Chlor, Schwefelsäure und Phos- 

 phorsäure. 



10 Grm. lufttrocknes Gummiharz bei 100^ C. getrock- 

 net, bis kein Gewichtsverlust mehr bemerkbar war, ver- 

 loren 1,690 Grm. an Gewicht (Feuchtigkeit und ätheri- 

 sches Oel). In 100 Grm. lufttrocknen Gummiharzes fand 

 ich folgende Bestandtheile : 



15* 



